107 



schiedenen Salze treten nach dem Brennen, besonders 

 auf roten Steinen, noch deutlicher hervor. Sie sind 

 dann aber meistens durch Wasser nicht mehr zu ent- 

 fernen, woraus hervorgeht, dass dem Brennprozess eine 

 zersetzende Einwirkung auf die vorher löslichen Bestand- 

 teile zugeschrieben werden muss. Letztere sind daher 

 ihrer Unlöslich keit wegen am gebrannten Ziegel ledig- 

 lich als Verfärbungen zu betrachten und können nach 

 Vermauerung der Backsteine zur Bildung von Aus- 

 witterungen nicht wesentlich mehr beitragen. Aus später 

 anzuführenden Versuchen wird hervorgehen, in w^ie w^eit 

 verschiedene im Rohthon vorhandene lösliche Salze durch 

 das Brennen verändert werden. 



Als hauptsächlichste Quelle für die Bildung von 

 löshchen, Ausblühungen verursachenden Salzen wird all- 

 gemein die Feuerluft beim Brennen mit Steinkohle an- 

 gesehen. Seitdem letzteres Brennmaterial die teuere 

 Holzfeuerung in der Thonwarenindustrie verdrängt hat, 

 ist eine grosse Anzahl von Abhandlungen in der 

 Litteratur erschienen, welche die schädliche Wirkung 

 des Steinkohlenbrandes hervorheben. Nach H. Seger^) 

 werden schwefelsaure und Chlor-Alkalien aus der Stein- 

 kohlenasche verflüchtigt, die sich mit der Feuchtigkeit 

 auf den kälteren Teilen des Ofeninhaltes niederschlagen. 



HauptsächUch wird dem schädlichen Einfluss des 

 Schwefelkiesgehaltes der Steinkohlen eine grosse Be- 

 deutung beigelegt. Mit diesem Gegenstand beschäftigte 

 sich besonders H. Seger^). Ferner mögen hier genannt 

 werden: G. Feichtinger^), Seeberger^), J. Aron^), R. 

 Biedermann u. S. Gabriel^), H. Dueberg^), R. Neumann^) 

 und C. Böttinger^). Die Ansichten sämmtlicher Autoren 

 gehen dahin, dass der in allen Kohlen enthaltene 

 Schwefelkies beim Brennen Schwefelsäure Uefert, indem 

 die anfängUch entstandene Schwefligsäure sich im Ofen- 



^) Notizblatt für Thonwarenind. 1872, Heft 4, S. 275. 



') Töpfer- u. Ziegler-Ztg. 1876, S. 24f9. — Thonindustr.-Ztg. 

 1890, S. 327. — Thonindustr.-Ztg. 1884;, S. 143. 



^) Feichtinger: Wagn. Jahresber. 1858, S. 276. 



*) Seeberger: Polyt. Centralbl. 1865, S. 1019. 



^) J. Aron: Deutsch. Industr.-Ztg. 1873, S. 314;. 



^) R. Biedermann u. S. Gabriel: Töpfer- u. Ziegler-Ztg., 

 1877, Nr. 28, S. 220. 



') H. Dueberg: Töpfer- u. Ziegler-Ztg., 1877, Nr. 28. S. 220. 



«) R. Neumann: Zeitschrift f. Bauwesen 1878, S. 102. 



») C. Böttinger: Chemik.-Ztg. 1894, S. 135. 



